U, 3. Heydenreich: lieber den besten Deckglaskitt. 337 



lieh einen dickereu Unterriug, wogegen an das Deckglas angetrocknete 

 Bacterien, wie die Balsampräparate gar keinen Unterring benöthigen. — 



Selbstbereitung des Bernstein firnisses in kleinen 

 Quantitäten (1 bis 2 Pfund), Man kaufe die möglichst hellen Ab- 

 fälle und hellen kleinen Bernsteinstücke. Man werfe sie, massig zer- 

 kleinert, in einen innen glasirteu hohen Topf, der noch fünf- bis zehn- 

 mal soviel fassen kann als Harz hinein gegeben ist. Dieser Topf hat 

 einen Deckel und steht im Sandbad bis an den Rand in einem zweiten 

 höheren und breiteren Topfe, auch mit Deckel. Jetzt feuert man laug- 

 sam und vorsichtig bis alles Harz gelöst ist, weshalb möglichst oft ge- 

 rührt werden soll. Noch lange vor dem vollen Schmelzen entwickeln 

 sich übelriechende, erstickende, feuergefährliche Dämpfe; es ist das ein 

 Zeichen einer theilweisen Zersetzung des Harzes und trägt viel zu der 

 nachherigen vollständigen Lösung im Firniss bei. Nach erfolgtem 

 Schmelzen aber entwickeln sie sich in sehr grossen Mengen, und dann 

 ist es Zeit, das Leinöl zuzugiessen. Dieses (gutes abgestandenes) wurde 

 vorher iu der Nähe bis zum Kochen erhitzt und wird nun in dünnem 

 Strahl parthienweise zum flüssigen Harz (es muss klar und rasch vom 

 hölzernen Spatel ablaufen) zugesetzt bei fortwährendem Umrühren, bis 

 jedesmal die Mischung eine vollkommue geworden ist. Ist so alles 

 Leinöl zugegeben und gut vermischt, so nimmt man den Topf aus dem 

 Sandbad und giesst dessen Inhalt in das erste Gefäss, in dem das Oel 

 erhitzt wurde. Hier wird Alles etwa zwei Stunden lang im gelinden 

 Kocheu erhalten, nachdem vorher allmählich 0*25 Procent Mauganborat 

 (eiseufrei !) zugesetzt wurde. Kleine Proben : von Glasstäben abfliessende, 

 abgekühlte Tropfen müssen fadenziehend sein wie mitteldicker Syrup, 

 sonst wird weiter gekocht ; ausserdem wird abgeschäumt während des 

 Kochens. Nachdem die Mischung hierauf bis auf 60 bis 70 Grad abge- 

 kühlt ist, setzt man soviel Ol. lavandulae hinzu, bis die Consistenz eines 

 flüssigen Syrups, Schmand, erreicht ist (etwa 50 Procent). Durch län- 

 geres, Wochen- bis monatelauges Stehen wird der Lack geklärt. Ebenso 

 wird der Copallack bereitet (braucht weniger Hitze und Lösungsdauer). 

 Dann mischt man beide, zerreibt mit Zinnober und füllt in Tuben. Ein 

 späteres Dickwerden kaun hernach auf der Palette selbst mit Ol. 

 Lavandulae oder gutem Siccatif und Ol. Lavandulae aufgebessert 

 werden. 



Ein solcher Lack wird aber immer mehr oder weniger dunkel 

 sein. Ganz hellen Lack, etwa xeresfarbig, bekommt man nicht durch 

 Schmelzen der Harze, sondern durch eine Reihe systematischer Auf- 

 lösungen. Doch ist diese Procedur noch umständlicher und in den be- 



Zeitschr. f, wiss. Mikroskopie 11. 3. OO 



